## SIFAT FISIKA DAN LAJU PENGERINGAN ALAMI PADA ARAH AKSIAL DAN RADIAL KAYU GERUNGGANG (Cratoxilon arborensis) DI KALIMANTAN TENGAH
Physical Properties and Natural Drying Rate on Axial and Radial direction of Gerunggang Wood (Cratoxilon arborensis) In Central Kalimantan
Wahyu Supriyati * , Alpian
Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya Jalan Yos Sudarso Tunjung Nyaho Palangka Raya 73111a
* Corresponding author: wahyu.supriyati@for.upr.ac.id

## ABSTRACT
Wood needs to be dried until it reaches the amount of moisture content (KA) that meets the needs of the buyer, namely the environmental conditions where the wood will be used later. Position on the stem can affect the properties of wood. The aims of this study were a) to analyze the physical properties in the axial and radial directions of Gerunggang wood, namely: maximum moisture content, air moisture content, specific gravity, shrinkage; b) Analyze the natural drying rate in the axial and radial directions of Gerunggang wood. The  method  used  in  the  physical  properties  test  refers  to  British  standards.  Parameters  measured  were specific gravity, moisture content and radial/tangential shrinkage, natural drying rate. Statistical analysis used a completely randomized design with a 2x2 factorial. The results showed that the location in the axial and radial directions of the wood had no significant effect on the physical properties of gerunggang wood;. The natural drying rate of Gerunggang wood is significantly influenced by its location in the axial direction, where the base has a lower value than the tip.
Keywords: gerunggang, physical properties, natural drying rate, axial, radial
.

## ABSTRAK
Kayu perlu dikeringkan hingga mencapai besaran kadar air (KA) yang sesuai kebutuhan pembeli yaitu  kondisi  lingkungan  di  mana  kayu  tersebut  nantinya  digunakan.  Letak  pada  batang  dapat mempengaruhi sifat  kayu. Tujuan penelitian ini adalah a) Menganalisis sifat  fisika  pada arah aksial  dan radial  kayu  Gerunggang  yaitu  :  kadar  air  maksimum,  kadar  air  udara,  berat  jenis,  penyusutan;  b) Menganalisis  sifat  pengeringan  alami  yaitu  laju  pengeringan  pada  arah  aksial  dan  radial  kayu Gerunggang. Metode yang digunakan pada uji sifat fisika mengacu pada standar British. Parameter yang diukur  adalah  berat  jenis,  kadar  air  dan  penyusutan  radial,/tangensial,  sifat  pengeringan  alami  (laju pengeringan)..  Analisis  statistik  menggunakan  dengan  rancangan  acak  lengkap  dengan  faktorial  2x2. Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  letak  pada  arah  aksial  dan  radial  kayu  berpengaruh  tidak signifikan  pada  sifat  fisika  kayu  gerunggang;  pengeringan  alami  kayu  gerunggang  dipengaruhi  secara tidak  signifikan  oleh  letak  pada  arah  aksial  (pangkal-ujung  batang)  dan  radial  (dekat  kulit-dekat  hati). Pola  berat  jenis  dan  besarnya  penyusutan  berbanding  lurus  sebaliknya  pola  berat  jenis  dan  laju pengeringan  berbanding  terbalik.  Penelitian  lebih  lanjut  terhadap  sifat  fisika  kayu  gerungang  dalam diameter yang berbeda perlu dalam usaha pemanfaatan  kayu secara efektif dan efisien.
Kata kunci : gerunggang , sifat fisika, laju pengeringan alami, aksial, radial

## PENDAHULUAN
Jumlah penduduk Indonesia terus
meningkat  seiring  dengan  peningkatan  jumlah penduduk  di  Kalimantan  tengah  yang  mencapai
2.702.170 Jiwa (Badan Pusat Statistika
Kalimantan  Tengah,  2021).  Hal  ini  mendorong peningkatan  kebutuhan    masyarakat  papan. Masyakat  pun  memanfaatkan  kayu  yang  banyak ditemui di daerah setempat.
Kalimantan  Tengah  memiliki  wilayah tertentu  yang  didominasi  tanah  rawa  gambut. Salah  satu  jenis  tumbuhan  yang  ditemukan dengan  mudah  di  daerah  rawa  gambut  adalah gerunggang  ( Cratoxylon  arborescens  (Vahl.) Blume). Pohon merupakan pohon dengan batang cenderung lurus.
Kayu perlu dikeringkan hingga mencapai besaran  kadar  air  (KA)  yang  sesuai  kebutuhan pembeli  yaitu  kondisi  lingkungan  di  mana  kayu tersebut  nantinya  digunakan.  Jenis  kayu,  kadar air  awal  dan  ketebalan  kayu  merupakan  faktor dalam  kayu  yang  mempengaruhi  lamanya pengeringan.
Pengeringan  kayu  memiliki  peranan penting dalam rangkaian proses pengolahan kayu yang  lebih  efektif    dan  memberikan  kualitas kayu (Purnawati & Arifudin, 2021). Pengeringan kayu  memiliki  keuntungan,  yaitu  menyebabkan kayu  menjadi  lebih  ringan,  bebas  dari  serangan jamur dan bubuk kayu basah, dimensi kayu lebih stabil,  kekuatan  kayu  meningkat,  bebas  dari kerusakan  atau  pecah,  warna  kayu  lebih  cerah dan  sifat  akustik  meningkat,  dan  mudah  untuk pengerjaan  lanjutan.  Hal  ini  menyebabkan
permintaan  pasar  lebih  kepada  kayu  yang  sudah dikeringkan  (Haygreen  dan  Bowyer.  1996  ). Proses pengeringan dapat mengurangi perubahan dimensi  kayu  dan  meningkatkan  sifat-sifat  kayu lain di antaranya sifat mekanika kayu (kekuatan), sifat kelistrikan dan  sifat insulasi panas kayu.
Ada  dua  macam  pengeringan  kayu  yaitu pengeringan alami dan pengeringan buatan. Sifat pengeringan  kayu  memiliki  berbagai  variasi dikarenakan  jenis  dan  letak  pada  batang. Masyarakat umumnya menggunakan pengeringan alami karena mudah dikerjakan dan biaya pengeringannya murah ketimbang pengeringan buatan.
Pengenalan sifat pengeringan  kayu  gerunggang  perlu  dilakukan, mengingat  penelitian  pengeringan  kayu    belum banyak  dilakukan.  Laju  pengeringan  merupakan indikator yang menentukan kesulitan kayu untuk dikeringkan.
Letak  pada  batang  dapat  mempengaruhi sifat  kayu.  Memahami  kualitas  kayu  perlu didukung pemahaman yang dalam terhadap sifat pengeringannya  agar  dapat  kesimpulan  yang benar  dalam  penentuan  penggunaannya  (Basri dkk,  2014).  Pemahaman  kualitas  kayu  perlu didukung  pemahaman  yang  dalam  sifat  fisika kayu  dan  sifat  pengeringannya  agar  dapat kesimpulan  yang  benar  dalam  penentuan penggunaannya (Lempang 2014; Soenardi, 2012; Wahyudi dkk,2014).
Tujuan penelitian ini adalah a)
Menganalisis sifat fisika kayu Gerunggang yaitu : kadar air maksimum, kadar air udara, berat jenis, penyusutan; b) Menganalisis sifat

## pengeringan alami (laju pengeringan) kayu
Gerunggang.

## METODE PENELITIAN
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah kayu Gerunggang yang berasal dari dari Pahandut  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka Raya.  Kalimantan  Tengah.  Bahan  lainnya  berupa akuades. Penelitian  sifat  fisika  dan  sifat pengeringan alami kayu dilaksanakan di Laboratorium  Terpadu  Universitas  Palangka Raya. Pengambilan sampel dilaksanakan di Kota Palangka  Raya,  Kalimantan  Tengah.  Rencana penelitian dilaksanakan  dengan waktu  penelitian direncanakan selama 3 bulan.
Bahan yang digunakan adalah gerunggang. Peralatan untuk menguji sifat fisika kayu  adalah  gergaji  mesin,  timbangan,  kaliper, oven,  desikator,  alat  ukur.  Metode  yang digunakan  untuk  penelitian  sifat  fisika  kayu berdasarkan  standar  British  (BSI,  1957).  Sifat pengeringan alami dilakukan sesuai Hidayat dan Karnisudirdja (1985).
Peralatan yang digunakan dalam penelitian  adalah  gergaji  potong,  gergaji  lingkar, timbangan  analitik,  oven,  jarum,  statif,  desikator, gelas piala dan kaliper. Adapun karakteristik pohon dan tempat tumbuh diperlihatkan Tabel 1.
Tabel 1 Karakteristik pohon dan tempat  tumbuh
Sumber  :  *Jenis  tanah (Dinas  Pekerjaan  Umum  Kalimantan Tengah, 2018), (Gambut, 2018).
Temperatur  rata-rata  di  Kota  Palangka  Raya adalah  27,28°C,  temperatur  minimum  21,4°C pada  terjadi  bulan  Juli  dan  maksimum  35,2°C pada  bulan  September.  Kelembaban  udara berkisar  antara  65—95%  dengan  kelembaban rata-rata  tahunan  sebesar  82,89%.  Curah  hujan tahunan  di  wilayah  Kota  Palangka  Raya  adalah 168 mm dengan rata  -rata 16,7 mm  (pemerintah kota palangka raya, 2017). Kondisi iklim di Kota Palangka Raya menurut sistem iklim Schmid dan Ferguson,  termasuk  ke  dalam  kelas  Af  (iklim tropis,  tanpa  musim  kemarau  yang  nyata  atau pada bulan terkering >32˚C). Menurut klasifikasi Oldeman, iklim di Kota Palangka Raya termasuk ke  dalam  kelas  B1  karena  pada  bulan  basah selama  7  bulan  berturut-turut  sedangkan  bulan kering hanya terjadi 4 bulan.

## Gambar 1. Pembuatan contoh uji
Tiga pohon sampel secara acak, ditebang setinggi  dada  (±130  meter  di  atas  permukaan tanah),  diambil  batang  bebas  cabang  kemudian dipotong menurut standar pengujian..
Analisis data untuk mengetahui pengaruh bagian  tempat  tumbuh  terhadap  sifat  fisika menggunakan  Rancangan  Acak  Lengkap  terdiri
dari  18  ulangan.  Software  yang  digunakan adalah SPSS 25 (Window).

## 1. Kadar Air
Sampel  yang  sudah  dipotong  segera dimasukkan  plastik.  Pembuatan  sampel mengacu  pada  standar  British  (BS,  1957). Berikut  adalah  rumus  untuk  menghitung kadar air (BS 1957).
Di  mana  W 1 adalah  berat  awal  (g),  dan  W 0 adalah  berat  kering  tanur  sampel  (g). Berat awal  dihitung  dalam  kondisi  basah.  W 0 diperoleh dengan
cara sampel
dikeringtanurkan  dalam  oven  (103  +  2°C) sampai mencapai berat kering konstan.

## 2. Berat Jenis
Pembuatan  sampel  mengacu  standar  British (BS 1957). Kondisi sampel (volume) berupa tiga  kondisi  yaitu  kondisi  setelah  sampel direndam  1 minggu  dalam air (Miranda et al., 2011),  disebut BJ dasar. Kondisi yang digunakan dalam peneltian berupa volume kering tanur (KT).

## 3. Penyusutan
Sampel dipotong dengan dimensi dengan ukuran spesimen  2(Tangensial) x 2 (Radial) x 4 (Longitudinal).  Pembuatan  sampel  mengacu Data hasil pengukuran terdiri dari data awal yang diukur  sebelum  berat  sebelum  dilakukan
pengovenan  dan  data  akhir  yang  diukur  setelah dioven. Hasil rata-rata kadar air kayu Gerunggang  pada  dua  tempat  tumbuh  dan  tiga kelas  diameter  diperlihatkan  Tabel  2  dan  uji  F ditunjukkan Tabel 3 berikut
pada standar British (BS, 1957).
Menggunakan    caliper,  dimensi  sampel  diukur pada arah  tangensil dan radial dengan ketelitian 0,01  mm  pada  dua  kondisi  awal  basah  (setelah sampel direndam 1 minggu) dan kondisi  kering udara.  Berikut  adalah  rumus  untuk  menghitung penyusutan
Adapun    Py  adalah  penyusutan  (%),  D 1 adalah dimensi  awal  sampel    (cm),  dan  D 0 adalah dimensi  saat  sampel  kering  tanur  (cm). Dimensi awal  dihitung  dalam  kondisi  basah  dan kering  udara.  D 0 diperoleh  dengan  cara sampel  dikeringtanurkan  dalam  oven  (103 + 2°C) sampai mencapai beratnya konstan. Koefisien  anisotropi dihitung dengan menghitung T/R rasio.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sifat Fisika Kadar Air
Kadar  air  segar    kayu  Gelam  dapat menggambarkan  lingkungan  pada  dua  tempat tumbuh  dapat  mempengaruhi  pohon  di  atasnya. Tabel  2  menunjukkan    nilai  rataan  kadar  air segar.
Data  hasil  pengukuran  terdiri  dari  data awal  yang  diukur  sebelum  berat  sebelum dilakukan  pengovenan  dan  data  akhir  yang diukur  setelah  dioven.  Hasil  rata-rata  kadar  air kayu  Gerunggang  pada  dua  tempat  tumbuh  dan tiga kelas diameter diperlihatkan Tabel 2 dan uji F ditunjukkan Tabel 3 berikut

## 2.  Sifat Fisika  Berat Jenis
Data  sifat  fisika  kayu  berat  jenis merupakan data hasil pengukuran berat. Data ini merupakan  hasil  analisis  yang  dilakukan  di Laboratorium  Terpadu  Universitas  Palangka Raya menggunakan standar British.
Kisaran  berat  jenis  berdasarkan  volume kering tanur 0,42-0,48. Berat jenis rata-rata kayu Gerunggang  pada  bagian  batang  yang  berbeda disajikan dalam Tabel 4 berikut.
Berat  jenis  kayu  Gerunggang  di  tanah rawa  lebih  rendah..  Kayu  teras  pada  kayu Gerunggang di tanah bukan rawa berwarna lebih gelap  dibandingkan  kayu  Gerunggang  di  tanah bukan  rawa.  Hal  ini  diduga  akibat  nutrisi  dalam tanah  bukan  rawa  yang  banyak.  Pemanfaatan kayu  Gerunggang  untuk  tujuan  struktural, hendaknya  menggunakan  kayu  Gerunggang dengan  diameter  yang  lebih  besar  lagi  yaitu menunggu hingga kayu terasnya terbentuk. Berat jenis  rataan  kayu  Gerunggang  berdasarkan  hasil penelitian  hanya  0,45  (berdasarkan  volume kering udara dan kering tanur).  Berat jenis dapat digunakan  untuk  memprediksi    kekuatan mekanika  kayu  (Panshin,  A.  J.  and  de  Zeeuw, 1980).  Uji F berat jenis diperlihatkan pada Tabel 5.
Analisis  uji  F  menunjukkan  bahwa  berat  jenis kayu  Gerunggang  di  pangkal  dan  di  ujung  serta pada  arah  radial  (di  dekat  kulit  dan  dekat  hati) memiliki  perbedaan  yang  tidak  signifikan.  Hal ini  terjadi  diduga  karena  kondisi  pohon  yang masih relatif muda (diameter 16 cm). Kayu muda masih  belum  membentuk  kayu  teras  sehingga perbedaan akibat letak batang tidak signifikan.
Jenis  tanah  di  kecamatan  Jekan  Raya adalah  tanah  aluvial  (Dinas  Pekerjaan  Umum Kalimantan  Tengah,  2018).  Tanah  Aluvial adalah  tanah  endapan,  pembentukananya    dari lumpur  dan  pasir  halus  yang  mengalami erosi tanah.  Ditemukan  umumnya    di  sekitar  muara sungai,  di  dataran  rendah,  ,  lembah-lembah, rawa-rawa,  juga  terdapat  di  kanan  kiri  aliran sungai  besar.  Tanah  ini  memiliki  banyak kandungan  pasir  dan  liat,  tidak  banyak mengandung  unsur-unsur  zat  hara.  Ciri-cirinya berwarna  kelabu  dengan  struktur  yang  sedikit lepas-lepas  dan  peka  terhadap  erosi.  Kadar kesuburannya  sedang  hingga  tinggi  yang  mana hal  ini  dipengaruhi  bagian  induk  dan  iklim.  Di Indonesia  tanah  alluvial  ini  adalah  tanah  yang baik  dan  dimanfaatkan  untuk  tanaman  pangan (sawah dan palawija) musiman hingga tahunan(Indonesian Forest And Climate Support, 2014).  Besarnya  kandungan  hara  ini  diduga dapat  menjadikan  tanah  aluvial  menghasilkan pohon  yang  memiliki  berat  jenis  lebih  besar daripada  pohon  di  tanah  rawa.  Penggunaan biomasa  hutan  sebagai  sumber  nutrisi  dapat meningkatkan produktifitas tempat tumbuh.(Buford et  al.,  1998). Sebaliknya variasi genotipe dan lingkungan dapat memiliki hubungan positif yang tidak signifikan (Eb et al., 1996); Abzes et al., 1997).

## 3.  Sifat Fisika  Penyusutan Kayu
Data  sifat  fisika  kayu  penyusutan  kayu merupakan data hasil pengukuran  dimensi  kayu.
Data  ini  hasil  analisis  yang  dilakukan  di Laboratorium  Terpadu  Universitas  Palangka Raya  menggunakan  standar  British.  Penyusutan kayu  Gerunggang  pada  letak  batang  yang berbeda disajikan dalam tabel 6 berikut .
Besarnya  penyusutan  di  bagian  pangkal dan  dekat  kulit  lebih  tinggi  daripada  di  daerah ujung  dan  dekat  hati  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  (Haygreen  &  Bowyer,  1996)  bahwa banyaknya  penyusutan  yang  terjadi  umumnya sebanding  dengan  jumlah  air  yg  keluar  dari dinding  sel.  Kayu  dengan  berat  jenis  tinggi haruslah menyusut lebih banyak persen perubahan  kandungan  airnya  daripada  spesies dengan  berat  jenis  rendah.  Hubungan  antara penyusutan  dan  berat  jenis  dapat    merupakan hubungan  yang  positif  (Haygreen  &  Bowyer, 1996).  Pada  kayu  Gerunggang  di  hal  ini  sesuai. Meskipun  begitu  uji  statistik  menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dalam penyusutan  di  dua  letak  pada  batang.  Faktor utama  yang  cenderung  menutupi  pengaruh kerapatan  (berat  jenis)  terhadap  penyusutan  dan pengembangan    adalah  adanya    ekstraktif  yang cenderung  menurunkan  titik  jenuh  serat  dan menyumbat dinding sel (Sunardi,
1976),(Haygreen & Bowyer, 1996).
Penelitian  (Kiaei,  2021)  menunjukkan bahwa  ada  korelasi  positif  antara  kerapatan  dan penyusutan.  Hal  yang  sama  dinyatakan  oleh (Haygreen  &  Bowyer,  1996),  (Panshin  and  de Zeeuw,  1980).  Hal  ini  juga  ditemukan  pada penelitian  pada  Gerunggang  ini  di  mana penyusutan  memiliki  pola  yang  sama  dengan berat  jenis.  Analisis  uji  F  untuk  penyusutan radial  dan  tangensial  kayu  Gerunggang  dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.
Analisis statistik uji statistik menunjukkan bahwa pada penyusutan tangensial  dan  radial  dari  keadaan  segar  ke kering tanur terdapat perbedaan yang tidak nyata pada  kayu  di  dua  tempat  tumbuh  yang  berbeda tersebut.  Penyusutan  kayu  arah  tangensial  dan radial  segar  ke  kering  tanur  dari  tempat  tumbuh yang berbeda terbukti tidak signifikan.
Penyusutan  kayu  kering  udara  pada  arah tangensial,dan  radial  pada  tempat  tumbuh  yang juga  tidak  signifikan.  Uji  t  terhadap  Ratio  T/R menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan.
Sunardi (1976) menyatakan bahwa angka penyusutan  dan  ratio  T/R  merupakan  alat  untuk menaksir  kestabilan  dimensi  suatu  jenis  kayu. Kayu  yang  baik  untuk  penggunaan  yang memerlukan  syarat  kestabilan  dimensi  adalah kayu  dengan  T/R  rendah  dan  angka-angka penyusutan  T  dan  R  yang  rendah  pula.  Angka perbandingan  antara  pengerutan  tangensial  dan radial (T/R)  yang baik adalah semakin rendah.
Pada umumnya semakin tinggi penyusutan  seiring  dengan  semakin  besar kerapatan.  Perubahan  pada  kayu  terjadi  seiring perubahan keadaan lingkungan yang
menyebabkan  kayu  menyerap  air  (hidroskopis) (Samuel, 2021; Bahanawan dkk, 2020)

## 4. Sifat Pengeringan Alami
Data  sifat  pengeringan  alami  kayu merupakan  data  hasil  pengukuran  di  bangsal pengeringan.  Pengukuran  dilaksanakan  selama 30  hari  dengan  suhuHasil  pengukuran.rata-rata sifat pengeringan kayu ditunjukkan Tabel 9.
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  kayu Gerunggang pangkal memiliki kecepatan pengeringan    yang  lebih  rendah.  Uji  statistik menunjukkan  perbedaan  yang  signifikan  antar bagian pangkal dan bagian ujung. Hal ini sejalan dengan  pendapat  Tobing,  1995  menyatakan bahwa  kayu  (pangkal)  yang  memiliki  BJ  tinggi
umumnya  sukar  dikeringkan  dan  mengalami cacat  lebih  besar  dibandingkan  kayu  yang memiliki  BJ  rendah.  Pola  ini  berbeda  dengan pola  berat  jenis.  Adapun  uji  statistik  disajikan dalam Tabel 10.
Rata-rata laju pengeringan kayu gerunggang  adalah  sebesar  0,66.  Nilai  ini  lebih tinggi dibandingkan kayu Monggo yang memiliki  laju  pengeringan  0,62.(Basri  dan Hidayat, 1993).

## KESIMPULAN
Kadar  air  pada  kayu  Gerunggang  tidak berbeda  signifikan  pada  letak  pada  bagian batang.  Laju  pengeringan  alami  bagian  pangkal berbeda signifikan dengan bagian ujung, di mana bagian pangkal lebih rendah nilai laju pengeringannya  dibandingkan  bagian  ujung. Penelitian  lebih  lanjut  terhadap  sifat  fisika  kayu gerungang  dalam  diameter  yang  berbeda  perlu dalam  usaha  pemanfaatan    kayu  secara  efektif dan efisien.

## Ucapan terimakasih
Penghargaan  kepada  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  Universitas Palangka Raya. yang telah membiayai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alpian, T.A.Prayitno, J.P.Gentur Sutapa, Budiadi. 2014. Pemanfaatan Biomassa dan Karbon Gelam sebagai Bahan Baku Arang, Arang  Aktif  dan  Asap  Cair  dalam  Rangka Pengembangan  Pengelolaan  Hutan  Rawa
Gambut Kalmantan Tengah. Disertasi. Barchia, M.F. 2006. Gambut Agroekosistem dan Transformasi Karbon. Gadjah Mada University Press. 36-37. Basri,  E.  dan  I.  Wahyudi.  2013.  Sifat  Dasar Kayu  Jati  Plus  Perhutani  dari  berbagai
Umur  dan  Kaitannya  dengan  Sifat  dan Kualitas  Pengeringan.  Jurnal  Penelitian Hasil Hutan 3(2):93-102.
Basri,  E.  dan  S.  Hidayati.  1993.  Pengeringan alami  dan  Buatan  Sepuluh  Jenis  Kayu Nusa  Tenggara  Barat.Jurnal  Penelitian Hasil Hutan  (3):122-127.
BSI  (British  Standard  Institution).  1957.  British Standard Methodes of Testing Small Clear Specimens  of  Timber  (B.S.  373:  1957).
London.
Buford,  M.  A.,  Stokes,  B.  J.,  Sanchez,  F.  G.,  &
Carter,  E.  A.  (1998).  Using  biomass  to improve site quality and carbon sequestration. IEA Bioenergy , 1. https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/1 8729/12022. Departemen Pertanian. 1976. Vademicum Kehutanan Indonesia. Departemen Pertanian.              Direktorat  Jenderal Kehutanan. Jakarta
Dinas  Pekerjaan  Umum  Kalimantan  Tengah.
(2018).  Gambaran  Umum  Wilayah  Kota Palangka  Raya. Review  Dokumen  RP12- JM Kota Palangka Raya , 37–50.
Eb,  C.,  Simpson,  D.,  &  Morgenstern,  E.  K.
(1996). Variation  In  The  Relationship  Of Wood  Density  With  Growth  In  40  Black Spruce  (  Picea  Mariana  ) . 28 (1).
https://jurnal.ugm.ac.id/JML/article/view/1 8729/12022 Gambut,  B.  R.  (2018). Profil  DesaJabiren-Desa
Peduli Gambut . https://brgm.go.id/wp- content/uploads/2019/03/Kalteng-Pulang- Pisau-Jabiren-raya-Desa-Jabiren.pdf
Hadjib, N., Muslich, M.,  & Sumarni,  G. (2006). Sifat  Fisis  Dan  Mekanis  Kayu  Jati  Super Dan  Jati  Lokal  Dari  Beberapa. Jurnal Penelitian  Hasil  Hutan , 24 (4),  359–369. https://doi.org/10.20886/jphh.2006.24.4.35 9-369
Hidayat,  S.,  &  Karnasudirdja,  S.  (1987).  Sifat Pengeringan  Alami  dan  Dehumidifikasi Beberapa  Jenis  Kayu  Indonesia. Jurnal Penelitian Hasil Hutan , 4 (3), 41-44..
Lempang,  M.  2014.  Sifat  Dasar  dan  Potensi Kegunaan  Kayu  Jabon  Merah.  Jurnal
Penelitian  Kehutanan  Wallacea  Vol  3,  No 2 (2014).
Miranda,  I.,  Sousa,  V.,  &  Pereira,  H.  (2011).
Wood properties  of teak (Tectona  grandis) from  a  mature  unmanaged  stand  in  East Timor. Journal  of  Wood  Science , 57 (3), 171–178.  https://doi.org/10.1007/s10086- 010-1164-8
Soenardi. 2012. Sifat-sifat Fisika Kayu.
Cakrawala Media. Yogyakarta Najiyanti,Sdan  Muslihat,L.  2013.  Mengenal Tipe  Lahan  Rawa  Gambut  Wetlands International- Indonesia Programme
Bogor. Diakses melalui http://www- personal.umich.edu/~thoumi/Research/carb on/Forest/.../Agri05.pdf.  Pada  tanggal  9
Maret 2013
Samuel,  S.  (2021).  CHAPTER  4  Moisture Relations and Physical Properties of Wood.
In Wood Handbook-wood as an
Engineering
Material (pp. 1–22). https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/f
plgtr282/chapter_04_fpl_gtr282.pdf
Supriyati,  W.,  T.A.  Prayitno  Sumardi,  S.N.
Marsoem  (2013).  Sifat  Fisika-Mekanika Kayu      Gelam  yang  Tertimbun  di  Rawa Gambut  pada  Tiga  Kelas  Diameter.  Jurnal Bionatura  Jurnal  Ilmu-ilmu  Hayati  dan Fisik.Vol.15 No.3 (2013): 165-169
Supriyati,  W.,  T.A.  Prayitno  Sumardi,  S.N.
Marsoem.  (2014).  Proporsi  Kayu  Teras dan  Sifat  Fisik  Mekanik  pada  Tiga Kelas Diameter Kayu Gelam ( Melaleuca sp) dari Kalimantan Tengah.
Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis. Vol. 12 No. 1 (2014) : 56-
Supriyati,  W.,  Alpian,  T.A.  Prayitno,  Sumardi, S.N. Marsoem. (2016). Local Wisdom In Utilizing  Peat  Swamp  Soil  And  Water To  Improve  Quality  Of  Gelam  Wood. Tropical Wetland  Journal.  Vol.  2  No.2
(2016):27-37.
Wahyudi,  I.,  T.  Priadi,  I.S.  Rahayu.  2014. Karakteristik dan Sifat-Sifat Dasar Kayu Jati  Unggul  Umur  4  dan  5  Tahun  Asal Jawa  Barat.  Jurnal  Ilmu  pertanian Indonesia.Vol 19, No.1(2014).
.